Verwendung des "Wasserglases in der Bautechnik, 471 



Hellgelb. Rothbraun. Dunkelbraun. 



Wasser 4,09 6,61 0,94 



Efsenoxyd 23,23 42,80 36,20 



KoWens. Kalk 32,90 17,50 21,78 



Kohlens. Magnesia 18,00 10,50 10,14 



Thon u. Sand 21,70 22,56 30,94. 



Die drei letzten Farben sind demnach kalkhaltige Ocker. 

 Die schwarze Farbe bestand aus einem Gemenge von Braun- 

 stein mit Kienruss. Diese Farben, welche, W'ie erwähnt, mit 

 Wasserglaslösung angemacht waren , wurden vor ihrer An- 

 wendung zum Malen mit Wasserglaslösung soweit verdünnt, 

 dass sie mittelst eines gewöhnlichen Pinsels aufgetragen wer- 

 den konnten. Der Grund, auf welchen gemalt wurde, war 

 gewöhnlicher Kalkmörtel. Hierbei ist nun Folgendes zu be- 

 rücksichtigen ; 



Der Yorputz auf einer Mauerwand muss gut und sorg- 

 fältig hergestellt werden; er muss sehr einsaugend und mit 

 dem Gestein der Mauer fest verbunden sein. Die Wasser- 

 glasfarben dürfen nur aufgetragen werden, wenn das Mauer- 

 werk gut ausgetrocknet ist; der Bewurf darf nicht frisch, 

 sondern soll schon längere Zeit der Luft ausgesetzt gewesen 

 sein, weil der Aetzkalk das Wasserglas zu rasch zersetzt. 

 Es eignet sich daher hierzu in hohem Grade eine alte Kalk- 

 wand; vor dem Malen muss man zuerst die Wand mit der 

 Wasserglaslösung tränken ; es muss reines, oder mit nur we- 

 nig Natron versetztes Kaliwasserglas angewendet werden, 

 indem das Natronwasserglas starke Auswitterungen verur- 

 sacht. Selbstverständlich können auch andere, als die oben 

 angegebenen, Farben verwendet werden, doch nicht alle; das 

 Bleiweiss z. B. gerinnt schnell mit dem Wasserglas; ebenso 

 ist Zinnober zu verwerfen, weil er im Lichte braun und zu- 

 letzt schwarz wird; organische Farbstoffe müssen gänzlich 

 ausgeschlossen bleiben , weil sie früher oder später erbleichen. 

 Stereochromische Anstriche lassen sich aber nicht nur auf 

 gewöhnlichem Kalkverputz, sondern auch bei Neubauten aus 

 Ziegel- oder Sandsteinen ohne Verputz anwenden. Nament- 

 lich sind leicht verwitternde Sandsteine dadurch sehr ge- 

 schützt. (Baierisches Ind. u. Gew. Bl. 1873. p. 222. Bingl. 

 Pol. J. Bd. CGX. p. MO.). m\ 



31 



